## BATU BATA DENGAN CAMPURAN ABU SEKAM PADI DI DESA SAPTORENGGO, KECAMATAN PAKIS, KABUPATEN MALANG
1) Munasih, 2) Thomas Priyasmanu
1) Prodi Teknik Sipil, FTSP, Institut Teknologi Nasional Malang
2) Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang

## ABSTRAK
Batu  bata  masih  merupakan  bahan  penutup  (dinding)  masih  yang  sangat  diminati  masyarakat,  namun pengarjin  batu  bata  yang  ada  di  Desa  Saptorenggo  Kecamatan  Pakis  Kabupaten  Malang  masih  banyak  yang belum  memahami  tentang  standar  mutu  batu  bata.  Selama  ini  pengrajin  dalam  pembuatan  batu  bata  hanya mengandalkan pengalaman sehingga tidak mengetahui batu bata yang dihasilkan sudah memenuhi standar SNI atau belum.  Dalam penelitian ini akan diadakan dilakukan penelitian batu bata yang diproduksi oleh pengrajin di desa  Saptorenggo,  Kecamata  Pakis  Kabupaten  Malang  agar  masyarakat  pengguna  batu  bata  mendapatkan kepastian mutu dari batu bata tersebut.
Dalam  penelitian ini  batu  bata  yang  digunakan  adalah  batu  bata  padat  yang  berbentuk  persegi  panjang, dengan panjang 23 cm, lebar 11 cm, dan tinggi 5 cm. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mutu batu bata  ditinjau terhadap  kuat  tekan,  kuat lentur  dan  daya  serap  air.  Bahan  campuran  yang digunakan adalah  abu sekam  padi  dengan  komposis  campuran  yang  mendekati  keadaan  yang  sebenarnya  karena  pengrajin  belum menggunakan takaran yang baku.
Hasil penelitian menyatakan penggunaan bahan tambahan abu sekam  berpengaruh terhadap peningkatan sifat mekanis batu bata. Untuk peningkatan kuat tekan batu bata campuran abu sekam dengan presentase 25%, 30%, 35% yakni 1.201 Mpa = 12.02 kg/cm². 12.02 Mpa = 12.02 kg/cm². 12.17 Mpa = 12.17 kg/cm². Sedangkan untuk daya serap air mengalami penurunan. Untuk bahan tambah abu sekam dengan presentase 25%, 30%, 35% yakni 33,98 %, 33,712 %, 33,31%
Kata kunci : Tanah Lempung, Abu Sekam
B atu bata yang beredar dipasaran belum semuanya  memenuhi  setandar  SNI  sehingga perlu  penelitian  untuk  memastikan  kekuatan tekan,  lentur  daya  serap  batu  bata  tersebut.  hal ini  disebabkan  banyak  pengarjin  yang  kurang memahami  setandar  batu  bata  yang  berlaku  di Indonesia, seperti halnya pengrajin batu bata di desa Saptorenggo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.  Para  pengrajin  membuat  batu  bata pada  umumnya  menggunakan  bahan  campuran abu  sekam  padi  dari  limbah  pembakaran  batu bata  dengan  belum  menggunakan  takaran  atau perbandingan yang pasti karena hanya mengandalkan pengalaman.
Untuk  mendapatkan  kepastian  tentang mutu  batu  bata  yang  dihasilkan  oleh  pengrajin maka  diadakan  penelitian  batu  bata  dengan komposisi  campuran  yang  mendekati  sama dengan  yang  dilakukan  oleh  pengrajin  yaitu campuran  abu  sekam  dengan  komposisi campuran 25%, 30%,35%. Dalam penelitian ini akan  dilakukan  pengujian  mtu  batu  bata meliputi  pengujian  kuat  tekan,  daya  serap  air dan kuat lentur .
Beberapa  penelitian  terdahulu  mengenai bahan  lain  sebagai  campuran  batu  bata diantaranya  penelitian  yang  telah  dilakukan  :
Dalam  penelitiannya  Christian  dan  Seno Darmanto    (2012)  penambahan  serat alam  (abu sekam  padi)  pada  campuran  batu  bata cenderung meningkatkan produksi bata sehubungan  kenaikan  volume  campuran.  Bata berserat  alam  mempunyai  massa  relative  lebih rendah  dibannding  dengan  bata  tanah  liat murni.  Di  sisi  lain  kenaikan  kadar  serat  alam dalam  hal  specimen  bata  akan  meningkatkan penyusutan  bata  yang  ditandai  dengan  dimensi sepesimen  yang  berkurang.  Dan  kuat  tekan dengan  pengisi  serat  alam  abu  sekam  padi cenderung  menurun  dibanding  dengan  kuat tekan specimen bata tanah liat murni.

## Definisi Tanah Lempung
Tanah  lempung  adalah  patikel  mineral berkerangka  dasar  silikat  yang  berdiameter kurang dari 4 mikrometer. Lempung mengandung  leburan  silica  dan/atau aluminium yang  halus.  Unsur–unsur  ini,  silikon,  oksigen, aluminium  adalah  unsur  yang  paling  banyak menyusun kerak bumi. Tanah lempung merupakan  bahan  dasar  yang  dipakai  dalam pembuatan  batu  bata,  dimana  kegunaannya sangat  menguntungkan  bagi  manusia  karena bahan yang mudah didapat dan pemakaian hasil
yang  sangat  luas.  Kira-kira  70%  atau  80%  dari kulit  bumi  terdiri  dari  batuan  yang  merupakan sumber  tanah  lempung.Tanah  lempung  banyak ditemukan di areal pertanian terutama persawahan.
Tanah  lempung  memiliki  sifat-sifat  yang khas  yaitu  bila  dalam  keadaan  basah  akan mempunyai  sifat  plastis  tetapi  bila  dalam keadaan  kering  akan  menjadi  keras,  sedangkan bila dibakar akan menjadi padat dan kuat.

## Syarat Mutu Batu Bata
Standarisasi  merupakan  syarat  mutlak dan  menjadi  suatu  acuan  penting  dari  sebuah industri  di  suatu  Negara.  Salah  satu  contoh penting  standarisasi  dari  sebuah  industri  adalah standarisasi dalam pembuatan batu bata.
Adapun  syarat-syarat  batu  bata  dalam  SNI  15- 2094-2000 meliputi beberapa aspek seperti :

## Pandangan Luar
Batu bata merah harus mempunyai rusuk- rusuk  yang  tajam  dan  siku,  bidang  sisi  harus datar,  tidak  menunjukkan  retak-retak  dan
perubahan bentuk yang berlebihan, tidak mudah hancur atau patah, warna seragam, dan berbunyi nyaring bila dipukul.

## Ukuran
Standar  Bata  Merah  di  Indonesia  oleh SNI  15-2094-2000  menetapkan  suatu  ukuran standar  untuk  bata  merah  sebagai  berikut  : Panjang  230  mm,  lebar  110  mm  dan  tebal  50 mm
Kuat Tekan ( Compresive Strength )
Kuat  tekan  suatu  material  didefenisikan sebagai  kemampuan  material  dalam  menahan beban  atau  gaya  mekanis  sebagai  kemampuan material  dalam  menahan  beban  atau  gaya mekanis sampai terjadinya kegagalan (failure)

## METODE
Dalam rancangan penelitian ini, batu bata yang  di  gunakan  batu  bata  padat  yang berbentuk  persegi  panjang,  dengan  panjang  = 230 mm, Lebar = 110 mm, dan Tebal = 50 mm.
Gambar 1.  Bentuk dan ukuran batu bata
Bahan pembuatan batu bata:
 Tanah yang di gunakan adalah tanah lempung
 Digunakan air dari PDAM.
 Dan abu sekam sebagai bahan campuran.

## Tanah Lempung
Dari  hasil  pemeriksaan  di  laboratorium mekanika tanah, contoh tanah yang diambil dari Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, didapat data sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil pemeriksaan Tanah Lempung
No Uji Percobaan Batas Cair (%) Batas Plastis (%) Plasticity Index (%) Berat Jenis (LL) (PL) (PI) (Gs) 1 55,89 29,46 26,43 2,56 2 45,38 29,56 21,82 2,45 3 48,13 29,37 19,76 2,71 4 44,95 29,31 21,64 2,57 5 41,49 29,77 19,72 2,47 6 41,37 29,90 19,47 2,77 Rata- rata 46,20 29,56 21,47 2,588 Sumber : Hasil Penelitian Laboratorium Mekanika Tanah

## Gambar 2. Bagan Plastisitas

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Data Hasil Pengujian Kuat Tekan Batu Bata
Untuk  pengujian    kuat  tekan  batu  bata dilakukan  pada  benda  uji  kubus  50  x  50  mm pada  batu  bata  dengan  variasi  campuran abu sekam  padi 25%,  30%,  dan  35%.  Pada  setiap jumlah benda uji untuk kuat tekan berjumlah 60 benda uji.
Berikut  merupakan  hasil  pengujian  kuat  tekan batu  bata  berupa  data  dimensi  batu  bata  dan beban  maksimum,  selanjutnya  dihitung  luas bidang  tekan  (A).  Kemudian  didapatkan  hasil perhitungan kuat tekan batu bata. Sebagai acuan menurut SNI 03-0349-1989, adapun hasil dapat di lihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2. Hasil Pengujian Kuat Tekan 25% abu sekam
No Tanggal Buat Tanggal Test Luas permukaan (mm²) Berat (g) Tekan Hancur (N) Tegangan Hancur (Mpa) 1 10/12/2015 20/01/2016 2500 108,6 3000 1.20 2 10/12/2015 20/01/2016 2500 104,4 3000 1.20 3 10/12/2015 20/01/2016 2500 105,4 3000 1.20 4 10/12/2015 20/01/2016 2500 109,3 3000 1.20 5 10/12/2015 20/01/2016 2500 109,7 3060 1.22 6 10/12/2015 20/01/2016 2500 108,8 3010 1.20 7 10/12/2015 20/01/2016 2500 107,7 3080 1.23 8 10/12/2015 20/01/2016 2500 109,2 3000 1.20 9 10/12/2015 20/01/2016 2500 108,5 2900 1.16 10 10/12/2015 20/01/2016 2500 108,9 3000 1.20
Sumber : Hasil Penelitian Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi
Gambar 3. Grafik Hasil Pengujian Kuat Tekan 25% abu sekam

## F’cr Batu bata =
Pengujian Kuat Tekan Batu Bata dengan 30% Abu Sekam
Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Tekan 30% abu sekam
No Tanggal Buat Tanggal Test Luas permukaan (mm²) Berat (g) Tekan Hancur (N) Tegangan Hancur (Mpa) 1 10/12/2015 20/01/2016 2500 108,6 3020 1.21 2 10/12/2015 20/01/2016 2500 108,4 3000 1.20 3 10/12/2015 20/01/2016 2500 107,6 3000 1.20 4 10/12/2015 20/01/2016 2500 107,8 3000 1.20 5 10/12/2015 20/01/2016 2500 108,8 3000 1.20 6 10/12/2015 20/01/2016 2500 108.5 3020 1.21 7 10/12/2015 20/01/2016 2500 106,8 3000 1.20 8 10/12/2015 20/01/2016 2500 108,4 3000 1.20 9 10/12/2015 20/01/2016 2500 108,8 3000 1.20 10 10/12/2015 20/01/2016 2500 107,9 3000 1.20
Sumber : Hasil Penelitian Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi
Gambar 4. Grafik Hasil Pengujian Kuat Tekan 30% abu sekam
F’cr Batu bata =
Dari hasil pengujian kuat tekan bruto rata-rata batu bata di atas, dapat disimpulkan
bahwa kuat tekan bruto rata-rata batu bata tanah lempuung dengan tambahan 30% abu sekam adalah sebesar 1.202 Mpa = 12.02 kg/cm². Tabel 4. Hasil Pengujian Kuat Tekan 35% abu sekam No  Tanggal Buat  Tanggal Test Luas permukaan mm² Berat (g) Tekan Hancur (N) Tegangan Hancur (Mpa) 1 10/12/2015 20/01/2016 250 108,5 3000 1.20 2 10/12/2015 20/01/2016 250 108,8 3000 1.20 3 10/12/2015 20/01/2016 250 107,6 3060 1.224 4 10/12/2015 20/01/2016 250 108,4 3000 1.20 5 10/12/2015 20/01/2016 250 107,7 3060 1.224 6 10/12/2015 20/01/2016 250 108,8 3060 1.224 7 10/12/2015 20/01/2016 250 108,4 3060 1.224 8 10/12/2015 20/01/2016 250 109,0 3080 1.232 9 10/12/2015 20/01/2016 250 108,9 3060 1.224 10 10/12/2015 20/01/2016 250 108,3 3040 1.216
Sumber : Hasil Penelitian Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi
Gambar 5. Grafik Hasil Pengujian Kuat Tekan 35% abu sekam
F’cr Batu bata =

## Hasil Pengujian Daya Serap Air
Tujuan  penentuan  daya  serap  air  batu bata  untuk  mengetahui  persen  (%)  maksimum air yang dapat diserap oleh batu bata. Dari hasil pengujian didapatkan hasil penyerapan rata-rata untuk  prosentase  25%    sebesar:  33,98  %, prosentase  30%  besar  penyerapan:  33,72%, sedangkan untuk prosentase 35% besar penterapan: 33,1%.

## Hasil Pengujian kuat tarik lentur
Pengujian  kuat tarik lentur menggunakan benda uji balok 23 x 5 cm, didapat  hasil untuk
campuran  dengan  prosentase  abu  sekam  25% didapat  kuat  tarik  lentur  16  kg/cm,  untuk campuran  dengan  prosentase  abu  sekam  30% didapat  kuat  tarik  lentur  16  kg/cm,  sedangkan dengan campuran abu sekam 35 % didapat 18,9 kg/cm.

## Hasil Pengamatan Fisik Batu Bata
Tujuan  dari  pengamatan  fisik  batu  bata adalah  untuk  mengetahui  kualitas  secara  fisik meliputi  bentuk,  warna,  serta  suara  pada  batu bata.  Dari  hasil  pengamatan  yang  dilakukan pada  batu  bata  baik  dengan  campuran  abu sekam  maupun  ampas  tebu,  didapat  hasil sebagai berikut.

## Bentuk Batu Bata
Gambar 6.  Bentuk batu bata campuran abu sekam pada saat proses pengeringan
Gambar 7.  Bentuk batu bata campuran abu sekam setelah proses pembakaran

## Pengujian Interval Kepercayaan
Data-data  penelitian  yang  dikumpulkan kemudian  diuji  dengan  pengujian  interval kepercayaan,  dimana  tujuannya  adalah  untuk mencari kevalidan data yang telah di dapatkan.
Dalam  pengujian  ini,  digunakan  interval koefisien  95%.  Hal  ini  berarti  bahwa  toleransi kesalahan  yang  diijinkan  hanya  sebesar  5%, sedangkan sisanya (95%) adalah data-data yang dapat dipercaya. Data-data yang tidak memenuhi  syarat  tersebut  kemudian  di  buang, sehingga  tertinggal  data-data  valid  yang  siap diuji secara statistik.
Tabel 5. Analisa varian untuk kuat tekan batu bata campuran abu sekam
Sumber Variasi DK JK KT KT Rata-rata 1 30,16172 30,16172 19,0063 Antar perlakuan 1 -3,351 -3,351 Dalam perlakuan 22 -3,35 -0,17631
Jumlah 24
Nilai F dapat dicari dengan rumus :
F = F hitung = 19,0063
Dalam  tabel  I  pada  buku  Metoda Statistika  (Sudjana,2005;  495),  nilai  Ftabel (0,05  ;  1  ;  24)  =  4,26,  jadi  nilai  Fhitung  = 19,0063  >  Ftabel  =  4,26.  Dengan  demikian  Ha diterima  Ho  ditolak,  yang  berarti  bahwa terdapat  pengaruh  pemberian  variasi  terhadap nilai kuat tekan.
Tabel 6. Analisa varian untuk daya serap air batu bata campuran abu sekam Sumber Variasi DK JK KT KT Rata-rata 1 19290,33 19290,33 0,0663 Antar perlakuan 1 -0,97917 -0,97917 Dalam perlakuan 13 -19188,6 -1476,05 Jumlah 15
Nilai F dapat dicari dengan rumus :
F = F hitung = 0663
Dalam  tabel  I  pada  buku  Metoda Statistika  (Sudjana,2005;  495),  nilai  Ftabel (0,05  ;  1  ;  15)  =  4,54,  jadi  nilai  Fhitung  = 0,0633  <  Ftabel  =  4,54.  Dengan  demikian  Ha ditolak  Ho  diterima,  yang  berarti  bahwa terdapat  pengaruh  pemberian  variasi  terhadap nilai daya serap air.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  kuat  tekan  paling besar adalah  batu bata dengan bahan campuran abu  sekam  35%  adalah  1,217  Mpa,  namun mempunyai  kuat  lentur  paling  kecil  yaitu sebesar  3,31  Mpa.  Semakin  banyak  campuran abu  sekam  makin  kecil  daya  serap  air  dan semakin ringan berat batu bata dan batu bata di Desa  saptorenggo  Kecamata  Pakis  Kabupaten Malang memenuhi stardar SNI 15-2094-2000.

## Saran
Perlu  diadakan  penelitian  lebih  lanjut  untuk komposisi  campuran  yang  yang  lebih  detail atau menggunakan interval komposisi campuran yang lebih kecil

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Indra,  Nurzal,Hendri  Nofrianto,  2013, pengaruh  Temperatur  Pembakaran  Pada Komposit  Lempung/Silika  RHA  Terhadap Sifat  Fisis  (Aplikasi  Pada  Bata  Merah) , Jurnal Teknik mesin. Chritiawan,  Ceno  Darwanto,  2012  , Perilaku Bahan Bata Merah Bersrat Abu Sekam Padi, Program  Diploma  III  T.Sipil  Universitas Diponegoro
Gisti  Ayu  Pratiwi,  Nasir  Widha  S,  Lalu  Tri Wijaya NK, 2014, Penerapan Siklus DMAIC dengan Metode Taguchi untuk Meningkatkan Kualitas Bata Merah Dengan Penambahan  Serbuk  Kayu , Jurnal  Rekayasa
dan Manajemen Sistem Industri Vol.3, No.2, Teknik Industri Universitas Brawijaya. Hendro Suseno, Prastumi, Lillya Susanti , Desy Setyowula,  2013,  Pengaruh  Penggunaan Botton  Ash  Sebagai  Pengganti  Tanah  Liat Pada  Campuran  Bata  Terhadap  Kuat  tekan Bata , Jurnal Inersia Vol.5 .
Miftakul  Huda,  Erna  Hastuti,  2012, Pengaruh Temperatur  Pembakaran  dan  penembahan Abu  Terhadap  kualitas  Batu  Bata ,  Jurnal Neutrio  Vol.4 No.2 April 2012. UIN Maliki Malang.
Michael  Aditya  Karijanto,  Andre  Rahman Wijaya, Handoko Sugiharto,Ir, MT,
Pengaruh  Penambahan  Fly  Ash  Terhadap Kuat Tekan dan Tarik Perekat Bata Ringa n, Universitas Petra Surabaya.
Oscar Fitrah Nur, 2008, Analisa Sifat Fisis dan Mekanis  Batu  Bata  Berdasrkan  Sumber Lokasi  dan  posisi  Batu  Bata  Dalam  Proses Pembakaran , Jurnal Rekayasa Sipil, Universitas Andalas.